( 210 ) 



car l'analyse n donné : 



Composition calculée 

 I. H. Fe'Mn'^C 5 . 



Fer i;,o4 i S . G ', 18,93 



Manganèse 7',°"> 7Ï.4" 71, 32 



Carbone (et oxygène) .. . 9,5i 6,87 6,76 



Silice 2,4o 0,09 » 



» La présence île la silice dans le n° I est évidemment accidentelle; ni les la- 

 vages répétés, ni le traitement par l'iodure de méthylène, n'ont réussi à l'enlever; il 

 en est de même d'une certaine quantité d'oxyde de manganèse, mis en liberté par le 

 réactif ammoniacal, et cette difficulté de purification rend parfaitement compte du 

 léger écart de composition observé sur le n° I; l'analyse du n° II a fourni, au con- 

 traire, des résultats en parfait accord avec la formule théorique. 



n La teneur de -\ pour 100 de manganèse, correspondant à cette formule 

 Fe'C^Mn'C, est précisément celle au-dessous de laquelle les ferromanganèses ces- 

 sent d'être attaquables par l'eau bouillante, ce qui confirme encore la valeur de cette 

 formule. Ils sont, comme les résidus extraits des alliages riches, dépourvus de pro- 

 priétés magnétiques, solubles dans le chlorure cuivrique, dans les acides minéraux 

 très étendus et même à froid dans l'acide acétique au -gL. 



» 2 Les ferromanganèses, dont la teneur est comprise entre -'\ et 60 pour 100, 

 traités à froid par l'acide acétique au -^î, nous ont donné, comme résidu, un carbure 

 double, cristallin, non magnétique, dont la composition est exprimée par la formule 



Fè*G.-!JMii î 'C. 



Voici, par exemple, les résultats trouvés en partant d'un échantillon à 70 (I) et d'un 



autre échantillon à 65 pour 100 (II). 



1 Composition calculée 



I. II. l'VMn'f, 1 . 



Fer ."(2,12 i 1 , ,!."> 3 r , Jo 



Manganèse 60,70 61, 63 61,82 



Carbone *'>74 6,70 i>,-\ 



Silice 6,5i o,38 » 



» 3" Les produits renfermant de 60 à 35 pour ioo de manganèse, traités de la même 

 façon que les précédents, laissent un mélange de deux carbures doubles, en poudre 

 cristalline, dont l'un est celui que nous venons de faire connaître et dont l'autre n'est 

 pas non plus attirable à l'aimant et répond à la formule 



2Fe»C.Mh*C. 



» Ce dernier carbure double se conduit comme le précédent vis-à-vis des dissol- 

 vants : eau bouillante, acides minéraux et acide acétique étendus et froids, chlorure 

 cuivrique. 11 est donc fort difficile de l'obtenir pur en partant de ferromanganèses à 

 teneur plus élevée que 3o pour 100. Cependant, le traitement d'un alliage à 35,70 de 



